56 
П. А. ЗЕМЯТЧЕНСКІЙ. 
когда пересыщеніе ея въ растворѣ иадаетъ, наступаетъ значительное пересыщеніе второй 
и последняя выдѣляется въ избыткѣ сравнительно съ первой. Когда избытокъ этотъ выде- 
лился, тогда наступаетъ прежнее условіе и т. д. 
Это явленіе очевидно возможно также и въ такихъ растворахъ, каковыми, напр., 
являются сплавы. Очень вѣроятно, зональное строеніе мпогихъ кристалловъ обусловли- 
вается именно этимъ обстоятельствомъ. Сюда относятся напр., полевошпатовые овоиды 
раппакиви, гдѣ мояіно видѣть зоны болѣе чистыя и зоны съ обильнымъ выдѣлевіемъ слюды, 
или разный полевошпатовыя зоны, зональные гранаты и др. Интервалы могутъ быть весьма 
быстры, поэтому строеніе сплава можетъ быть весьма тонкимъ. 
IX. 
Нристаллизація NaCIO . въ присутствіи NaCI. 
Для кристаллизаціи взято 20 к. с. насыщеннаго (при t° 15° С) раствора NaC10 3 
(въ иих'ь содержалось около 14,28 гр. NaC10 3 ). Къ раствору прибавлено около 1,8 гр. 
NaCI. Къ концу растворенія сталъ быстро выпадать мелко кристаллическій осадокъ, 
который подъ микроскопомъ представлялъ кубическіе кристаллики большею частью въ 
видѣ простыхъ Формъ. Только кое-гдѣ видны зачаточныя грани {Ш}. Осадокъ этотъ 
оказался смѣсью NaC10 3 и NaCI, главнымъ образомъ, первой соли (количество ея относи- 
лось къ количеству NaCJ, какъ 2,004 : 1). 
На другой день выдѣлилось 1,0155 гр. кристаллическаго осадка (большая часть кри- 
сталликовъ достигала до 0,5 мм.). По анализу онъ оказался смѣсью NaC10 3 и NaCJ, въ 
преобладаніи первой соли надъ второй (NaCI : NaC10 3 = 1 : 6,4). NaC10 3 представлялъ 
большею частью простые кубическіе кристаллы. Изрѣдка наблюдались одпночныя комбпна- 
ціонныя Формы {lTl} и {ПО}. 
Въ теченіе слѣдующихъ восьми дней выдѣлилось всего 3,5815 гр. одной соли NaC10 3 
въ видѣ простыхъ кубическихъ Формъ (нѣкоторые кристаллы достигали до 4 мм. въ ребрѣ). 
Послѣ этого въ теченіе пяти дней выдѣлились крупные кристаллы NaC10 3 (2—3 мм. діам.) 
и весьма малое количество мелкихъ кристалликовъ NaCI, нерѣдко сросшпхся съ кристал- 
лами NaC10 3 . Кристаллы послѣдней соли нредставляютъ простыл кубическія Формы; только 
при сростаніи съ NaCI на кубахъ появляются слабо развитый грани {111} и {ПО}. Слѣ- 
дуетъ замѣтить, что кристаллики NaCI образуютъ комбинацію {100} и {Ш}. Грани 
иослѣдией Формы, хотя и хорошо развиты, по все-таки являются подчиненными. 
Такой же характеръ имѣли кристаллы, собранные въ теченіе слѣдующихъ шести дней. 
Черезъ четыре дня выдѣлилось небольшое количество кристалловъ: 1) довольно круп- 
ные, представляющіе комбинаціи {100}, {111} и {ПО}, причемъ грани послѣднихъ двухъ 
формъ развиты значительно. Кристаллы эти принадлежать NaC10 3 . 2) Мелкіе кристаллы 
NaCI, имѣющіе кубическій или кубо-октаэдрическіы габитусъ. 
